## PERBANDINGAN KEKUATAN BETON DENGAN CAMPURAN
DRAMIX STEEL FIBER DAN TULANGAN WIREMESH PADA RIGID PAVEMENT
1* Two Puji Guntur A., 2 Yosef Cahyo SP, 3 Sigit Winarto, 4 Agata Iwan Candra Fakultas Teknik Universitas Kadiri email: 1* adityatwo22@gmail.com , 2 yosef.cs@unik-kediri.ac.id , 3 sigit.winarto@unik- kediri.ac.id , 4 iwan_candra@unik-kediri.ac.id

## Abstract
Concrete has weaknesses. Namely, it has low tensile strength and is brittle in nature, so that the concrete is given steel reinforcement to anticipate it. In this study, the concrete mixture was added with dramatic steel  fiber.  This  addition  was  carried  out  to  study  and  determine  the  effect  of  dramatic  steel  fiber  on compressive strength, flexural strength in normal quality concrete with the addition of 0%, 10%, 20%, and 30% in compressive load. Testing is carried out after 28 days. Concrete with the addition of 30% dramatic steel  fiber  is  more  capable  of  producing  high  compressive  strength  values  than  others.  The  addition  of dramatic steel fiber resulted in an average compressive strength of 0%, 29.07 MPa, 10%, 29.33 MPa, 20%, 29.40 MPa, 30%, 29.58 MPa. For concrete flexural strength in beam samples 15/15/60, the highest is in the  concrete  mixture,  and  the  addition  of  dramatic  steel  fiber  is  5.44  MPa,  higher  than  the  addition  of wiremesh m8 reinforcing steel, which is 4.96 MPa.
Keywords :  Dramix  Steel  Fiber,  Compressive  Strength,  Concrete  Flexural  Strength,  M8  Wiremesh, RAB.

## Abstrak
Beton mempunyai kelemahan yaitu mempunyai kuat tarik yang rendah dan bersifat getas (brittle) sehingga beton  diberi  tulangan  baja  untuk  mengantisipasinya.  Pada  penelitian  ini,  campuran  beton  diberi  bahan tambahan  dramix  steel  fiber.  Penambahan  ini  dilakukan  untuk  mempelajari  dan  mengetahui  pengaruh dramix steel fiber terhadap kuat tekan, kuat lentur pada beton mutu normal dengan penambahan 0%, 10%, 20% dan 30% pada beban tekan. Pengujian dilakukan setelah 28 hari. Beton dengan penambahan dramix steel  fiber  30%  lebih  mampu  menghasilkan  nilai  kuat  tekan  tinggi  dari  pada  yang  lainya.  Penambahan dramix steel fiber menghasilakan kuat tekan rata-rata yaitu 0%, 29,07 MPa ,10%, 29,33 MPa, 20%, 29,40 MPa, 30%,29,58 MPa. Untuk kuat lentur beton pada sampel balok 15/15/60 yang paling tinggi yaitu pada campuran beton dan penambahan dramix steel fiber sebesar 5,44 MPa, lebihtinggi dari pada penambahan besi tulangan wiremesh m8 yaitu sebesar 4,96 MPa.
Kata Kunci  : Dramix Steel Fiber, Kuat Tekan, Kuatlentur Beton, Wiremesh M8, RAB.

## 1. PENDAHULUAN
Pemakaian beton sebagai bahan konstruksi telah lama dikenal dan paling umum dipakai baik untuk struktur besar maupun kecil[1][2]. Beton merupakan salah satu komponen penyangga dalam sebuah konstruksi[3][4]. Beton memiliki fungsi yang vital terutama untuk struktur suatu bangunan[5][6]. Kelebihan beton dibandingkan material lain adalah harga yang relative murah karena  menggunakan  bahan  lokal  yang  mudah  didapat,  kekuatan  tekan  yang  tinggi,  mudah dibentuk  sesuai  kebutuhan,  tahan  terhadap  api  dan  perubahan  cuaca,  serta  perawatannya  yang murah[7][8]. Pada umumnya beton memiliki tekstur yang padat dan kedap air,hal tersebut juga mempengaruhi berat jenis beton itu sendiri, berat jenis beton normal cenderung tinggi sehingga mempengaruhi beban yang di terima oleh pondasi[9][10]. Sedangkan kelemahannya adalah kuat tariknya  yang  rendah  dan  bersifat  getas  ( brittle )  sehingga  menjadikan  sangat  terbatas  pada pemakaiannya[11][12]. Kuat tarik yang rendah ini dapat diatasi dengan pemakaian baja tulangan. Namun,  pada  kenyataannya  penambahan  baja  tulangan  tidak  memberikan  hasil  yang  optimal. Retak-retak melintang halus atau yang sering disebut retak rambut masih sering timbul disekitar daerah  Tarik  beton,  sehingga  dapat  mempengaruhi  keawetan  bangunan.  Untuk  bangunan infrastruktur[13][14] .
Kelemahan  ini  sedapat  mungkin  harus  diantisipasi  agar  tidak  menyebabkan  kegagalan konstruksi.  Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  untuk  mengatasi  kelemahan  beton  ini.  Dalam penelitian  Soroushian  &  Bayasi  (1987),  kuat  tarik  pada  beton  dapat  ditingkatkan  dengan  cara penambahan serat-serat pada adukan beton agar retak-retak yang mungkin terjadi akibat tegangan tarik  pada  daerah  beton  Tarik  dapat  ditahan  oleh  serat-serat  tambahan  ini,  sehingga  kuat  tarik beton serat dapat lebih tinggi disbanding kuat Tarik beton biasa[15][16]. Pemberian serat dengan distribusi secara random dalam adukan beton dapat menahan perambatan dan pelebaran retak- retak yang terlalu cepat pada beton, baik akibat panas hidrasi maupun akibat pembebanan.
Beton  sering  kali  digunakan  pada  seluruh  kegiatan  pembangunan  karena  selain  lebih ekonomis juga kuat terhadap beban tekan. Seiring berjalan nya waktu penelitian dengan bahan utama beton terus mengalami kemajuan, dengan penambahan bahan material tertentu contohnya serat baja agar bisa mencapai kekuatan yang sesuai keinginan dan lebih efisien. Karena itu saya tertarik tentang penelitian dengan judul Perbandingan Kekuatan Beton Dengan Campuran Dramix Steel Fiber Dan Tulangan Wiremesh Pada Rigid Pavement.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam SNI 2847:2013, beton adalah campuran semen portland atau semen hidrolislainnya, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan (admixture). Beton  normal  adalah  beton  yang  mempunyai  beratisi  2200-2500  kg/m3  menggunakan  agregat alam yang dipecah atau tanpa dipecah yang tidak menggunakan bahan tambahan[17][14].
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  jenis  penelitian  eksperimental.  Penelitian  yang pertama dilakukan yaitu dengan menguji kadar lumpur pada agregrat halus (sand) yang didapat pada daerah sekitar kota kediri. Setelah mendapatkan hasil sesuai dengan peraturan pembuatan beton  dengan  kadar  lumpur  maksimal  5%,  dilanjutkan  dengan  membuat  benda  uji  berbentuk silinder 15/30cm dan balok 15/15/60[18][19]. Benda uji berbentuk silinder berjumlah 16 buah dengan penambahan DSF5 masing-masing sebesar 0%, 10%, 20%, 30% dan pada benda uji balok berjumlah 3 bh dengan masing-masing penambahan 0%, 20%DSF5, dan wiremesh m8[20][21]. Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  dengan  CTM6  dan  kuat  lentur  beton  dengan  Hydraulic Jack.  Pengujian  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  beton  pada  benda  uji  dilakukan  pada  umur  28 hari[22][23].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengujian Kadar Lumpur Pada Agregat Halus
Setelah diadukdan di diamkan 24 jam sampai dengan kondisi air berubah menjadi tidak keruh kita dapat mengetahui berapa persen kandungan kadar lumpur tersebut yaitu :
(a)
(b)
Gambar 1. (a) Sebelum Diaduk, (b) Sesudah Diaduk dan Didiamkan 24 Jam
Dari perhitungan diatas, maka telah didapat nilai kadar lumpur yaitu 2,22% lebih kecil dari standard  SK  SNI  S-04-1998-F,1989  yaitu  dibawah  5%,  artinya  pasir  yang  diuji  tersebut  layak untuk langsung menjadi campuran adonan beton.
Beton Beton 10% Beton 20% Beton 30%
Normal Dramix Dramix Dramix Bahan Satuan N DSF 10 DSF 20 DSF 1 Semen kg 2 Pasir kg 3 Koral kg 4 Air liter 448 667 1000 215 No. Jenis Beton

## 3.2 Hasil Perhitungan Rencana Campuran (Job Mix Formula)
Perhitungan  komposisi  campuran  yang  digunakan  dalam  pembuatan  benda  uji  mengacu pada SNI 7394: 2008 tentang adukan beton setiap 1 m³.
Tabel 1. Komposisi Material Untuk Kebutuhan 1m3.

## Sumber: Pedoman SNI
Tabel 2. Komposisi Material Untuk Kebutuhan 1bh Benda Uji Silinder.

## Sumber: Pedoman SNI
Tabel 3. Komposisi Materia Untuk Kebutuhan 1bh Benda Uji Balok.
Sumber: Pedoman SNI
Beton Beton 10%Beton 20%Beton 30% Normal Dramix Dramix Dramix Bahan Satuan N DSF 10 DSF 20 DSF 1 Semen kg 2 Pasir kg 3 Koral kg 4 Air liter 5 Dramix kg - 0,58 0,64 0,69 Jenis Beton 2,3 3,5 5,2 1,1 No. Beton 20% Beton Dramix Wiremesh Bahan Satuan DSF 20 1 Semen kg 2 Pasir kg 3 Koral kg 4 Air liter 5 Dramix kg 0,64 - 6 Wiremesh kg - 0,65 - -
6 9 13 2,9 Beton Normal N No.
Jenis Beton
3.3 Berat Volume
Dalam penelitian ini campuran adonan beton diberi tambahan campuran baru yaitu Dramix Steel Fiber secara tidak langsung akan mempengaruhi berat volume benda uji tersebut.
Tabel 4. Berat Volume Benda Uji Silinder Dengan Adanya Penambahan Dramix Steel Fiber .

## Sumber: Pedoman SNI
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  penurunan  berat  volume  pada  benda  uji  dengan prosentase penambahan dramix 10% menjadi yang paling rendah dari beton normal. Dapat dilihat dari gambar grafik berikut ini.
Grafik 1. Penurunan Berat Volume Benda Uji Dengan Prosentase Penambahan Dramix 10%

## 3.4 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan beton dengan menggunakan CTM pada benda uji berbetuk silinder dengan dimensi 15/30 cm dan dilakukan pada umur beton 28 hari. Setelah dilakukan pengujian pada semua benda uji, untuk menghitung kuat tekan beton dengan rumus dibawah ini.
1 0% 12,73 2401,510 2 10% 12,71 2399,151 3 20% 12,74 2403,869
4 30% 12,75 2406,228 No. Dramix Steel Fiber
Berat rata-rata
(kg) Berat Volume (Kg/m3) 2.402 2.399 2.404 2.406 2.394 2.396 2.398 2.400 2.402 2.404 2.406 2.408 1 2 3 4 B e ra t V o lu me (kg/ m3 ) % Dramix Steel Fiber 0%

## Tabel 5. Hasil Perhitungan Kuat Tekan Beton

## Sumber: Data Hasil Perhitungan
Dengan hasil dari tabel diatas ternyata untuk campuran beton dengan adanya penambahan dramix steel fiber mengalami perbedaan kuat tekan beton terhadap campuran beton normal. Hasil kuat  tekan  pada  table  rekapitulasi  di  atas  disajikan  dalam  bentuk  gambar  grafik  pada  masing- masing hasil kuat tekan berdasarkan kadar dramix steel fiber seperti grafik pada gambar dibawah ini.
Beban P (kN) 1 12,75 519,30 29,40 2 12,70 515,80 29,20 3 12,75 517,80 29,32 4 12,70 500,70 28,35 1 12,75 517,80 29,32 2 12,70 523,70 29,65 3 12,70 525,50 29,75 4 12,70 505,10 28,60 1 12,75 518,40 29,35 2 12,70 520,20 29,45 3 12,75 518,40 29,35 4 12,75 519,80 29,43 1 12,80 522,10 29,56 2 12,75 519,30 29,40 3 12,70 522,00 29,55 4 12,75 526,40 29,80
29,33 29,40 29,58 0% No. 10% 20% Kuat Tekan Rata -Rata MPa Kuat Tekan 28 Hari (MPa)
Berat Sampel (kg)
Dramix Steel Fiber
29,07
30% 29,40 29,20 29,32 28,35 27,50 28,00 28,50 29,00 29,50 1 2 3 4 K UAT
T EKAN (M Pa ) BETON NORMAL SAMPEL TIPE 1
Grafik 2. Hasil Kuat Tekan Beton Pada Sampel 1
Grafik 3. Hasil Kuat Tekan Beton Pada Sampel 2
Grafik 4. Hasil Kuat Tekan Beton Pada Sampel 3
Grafik 5. Hasil Kuat Tekan Beton Pada Sampel 4
29,32 29,65 29,75 28,60 28,00 28,50 29,00 29,50 30,00 1 2 3 4 K UAT T EKAN (M Pa ) DRAMIX STEEL FIBER 10% SAMPEL TIPE 2 29,35 29,45 29,35 29,43 29,00 29,20 29,40 29,60 29,80 30,00 1 2 3 4 K UAT T EKAN (M Pa ) DRAMIX STEEL FIBER 20% SAMPEL TIPE 3 29,56 29,40 29,55 29,80 29,20 29,30 29,40 29,50 29,60 29,70 29,80 29,90 1 2 3 4 K UAT T EKAN (M Pa ) DRAMIX STEEL FIBER 30% SAMPEL TIPE 4
Berdasarkan hasil masing-masing sampel diatas, dapat diketahui perbandingan kekuatan beton menurut kadar dramix steel fiber yang digunakan dan disajikan dalam gambar grafik 6.
Grafik 6. Hasil Keseluruhan Kuat Tekan Beton
Berdasakan data diatas, kita bisa mengetahui perbandingan kuat tekan beton sesuai dengan kandungan dramix  steel  fiber .  Kuat  tekan  yang  tertinggi  yaitu  pada  sampel  4  benda  uji  no  4 kandungan dramix steel fiber 30%. Dari hasil kuat tekan yang diperoleh dari pengujian semua benda uji, kemudian dapat diketahui penambahan dramix steel fiber yang paling optimum dengan cara menarik garis tegak lurus terhadap kuat tekan yang direncanakan yaitu sebesar 29,05 MPa.
Grafik 7. Hasil Penambahan Dramix Steel Fiber Optimum
Berdasarkan grafik diatas, untuk penambahan dramix steel fiber yang paling rendah yaitu 10% dapat mencapai kuat tekan sebesar 29.33 MPa. Semakin banyak penambahan dramix steel
29,40 29,20 29,32 28,35 29,32 29,65 29,75 28,60 29,35 29,45 29,35 29,43 29,56 29,40 29,55 29,80 28,20 28,40 28,60 28,80 29,00 29,20 29,40 29,60 29,80 30,00 1 2 3 4 K UA T TE K A N (M Pa) DRAMIX STEEL FIBER

## HASIL KUAT TEKAN BENDA UJI
SAMPEL 1 (0%) SAMPEL 2 (10%) SAMPEL 3 (20%)
SAMPEL 4 (30%)
29,50 29,40 29,30 29,20 29,10 29,00
0 10 20 30 % Dramix Steel Fiber K uat T ek an ( M P a) 29,40 29,56 29,33 29,07
fiber pada adonan beton semakin tingi pula nilai kuat tekan beton yang dihasilakan berdasarkan grafik diatas.

## 3.5 Hasil Pengujian Kuat Lentur
Pengujian kuat lentur menggunakan alat hydraulic Jack dengan kapasitas mencapai 32 ton.
Benda uji yang dipakai berbentuk balok dengan dimensi 15 x 15 x 30 cm dengan umur 28 hari.
(a) (b)
Gambar 2. (a) Benda Uji Sebelum Diberi Gaya, (b) Benda Uji Sesudah Diberi Gaya.
Tabel 6. Tabel Rekapitulasi Hasil kuat lentur Beton
Grafik 8. Hasil Kuat Lentur Beton
Beban P Lebar (mm) Tinggi (mm) Panjang (mm) (Mpa) 1 Normal 33,45 155,00 155,00 450,00 40,00 4,83 2 Wiremesh 33,65 155,00 155,00 450,00 41,00 4,96 3 Dramix 33,50 155,00 155,00 450,00 45,00 5,44 No. Jenis Bahan Berat (kg) Kuat lentur 28 hari (MPa) Ukuran Rata-Rata 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 N WRS DSF K uat L en tu r (M Pa) wi rem es h no rm al dra m ix st ee l fi be r
Setelah  selesai  melakukan  uji  kuat  lentur  beton,  dapat  dihasilkan  bahwa  beton  yang mengandung campuran dramix steel fiber nilai kuat lenturnya lebih besar daripada sampel beton yang mengandung wiremesh m8 maupun beton normal.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
1. Dari  hasil  pengujian,  untuk  penambahan dramix  steel  fiber pada  campuran  beton mengalami  penambahan  kuat  tekan  pada  saat  umur  28  hari  lebih  besar  dari  pada campuran  beton  normal,  masing-masing  penambahan  kuat  tekan  beton  dengan pemambahan dramix steel fiber yaitu 10%,29,33MPa, 20%,29,40MPa, 30%,29,58MPa.
2. Penambahandramix  pada  campuran  beton  padakadar dramix 30% menghasilkan  kuat tekan betonrata-rata 29,58 MPa. Titik penambahan dramix pada kadar optimum 10% menghasilkan kuat tekan beton sebesar 29,33 MPa.
3. Pada  pengujian  kuat  lentur  beton  pada  sampel  untuk  penambahan  besi  tulangan wiremesh m8,  hanya  menghasilkan  kuat  lentur  4,96  MPa.  Lebih  rendah  dari penambahan dramix steel fiber dengan kadar 20% yaitu 5,44 Mpa.

## 4.2 Saran
1. Penambahan dramix steel fiber sangat berpengaruh terhadap nilai slump yang dipakai.
2. Pada  saat  mencampurkan  adonan  beton, dramix  steel  fiber dicampurkan  setelah dituangnya air.
3. Penambahan dramix steel fiber sangat berpengaruh dengan kwalitas beton yang akan digunakan.
4. Penambahan dramix steel fiber sebatas pada beton mutu sedang dan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S. N. Indonesia, “Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung,” Badan Stand. Nasional, Puslitbang pemukiman, Bandung , 2002.
[2] Maryanto, S. Winarto, and L. D. K, “STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENAMBAHAN LIMBAH KUNINGAN TERHADAP KUAT TEKAN BETON MUTU K-225,” Jurmateks , vol. 1, no. 1, pp. 76–90, 2018.
[3] C.-K. Wang, C. G. Salmon, and B. Hariandja, “Desain Beton Bertulang Jilid 1,” Jakarta: Erlangga , 1990.
[4] A. I. Candra, E. Gardjito, Y. Cahyo, and G. A. Prasetyo, “Pemanfaatan Limbah Puntung Rokok Filter Sebagai Bahan Campuran Beton Ringan Berpori,” pp. 1–8.
[5] D. P. Umum, “Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung,” Bandung: Stensil , 1983.
[6] A. Iwan and E. Siswanto, “MENGGUNAKAN HYDROTON DAN MASTER EASE 5010,” vol. 3, no. 2, pp. 162–165, 2018.
[7] D. P. Umum, “SNI 03-1969-1990,” Metod. Penguji. Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agreg. Kasar , 1990.
[8] X. Zhang, J. Pan, and B. Yang, “Experimental Study on Mechanical Performance of Bamboo Fiber Reinforced Concrete,” vol. 177, pp. 1219–1222, 2012, doi:
10.4028/www.scientific.net/AMM.174-177.1219.
[9] I. W. Suasira, I. M. S. Kader, I. M. Jaya, and I. G. P. Wiadnyana, “PERBANDINGAN DESAIN STRUKTUR BETON BERTULANG DENGAN BATA RINGAN DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM SAP 2000 COMPARISON OF DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES BURDENED RED BRICK WALL COUPLE BRICK WITH BRICK LIGHT USING PROGRAM SAP 2000,” vol. 16, no. 2, pp. 126–133, 2016.
[10] A. Soenaryo, M. T. Hidayat, and H. Siswanto, “Perbaikan Kolom Beton Bertulang Menggunakan Concrete Jacketing dengan Prosentase Beban Runtuh yang Bervariasi,” Rekayasa Sipil , vol. 3, no. 2, pp. 91–100, 2012.
[11] S. Winarto, “Pemanfaatan Serat Ijuk Sebagai Material Campuran Dalam Beton Untuk Meningkatkan Kemampuan Beton Menahan Beban Tekan Studi Kasus: Pembangunan Homestay Singonegaran Kediri,” UKaRsT , vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2017.
[12] SNI 03-2417-1991, “Metode Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles,” Balitbang PU , vol. 12, no. 12, pp. 1–5, 1991.
[13] R. Anggraini, “PENGARUH PENAMBAHAN PHYROPILIT TERHADAP KUAT TEKAN BETON,” J. Rekayasa Sipil , vol. 2, no. 3, pp. 163–174, 2008.
[14] S. N. Indonesia and B. S. Nasional, “Semen portland komposit,” 2004.
[15] E. Gardjito, A. I. Candra, and Y. Cahyo, “Pengaruh Penambahan Batu Karang Sebagai Substitusi Agregat Halus Dalampembuatan Paving Block,” UKaRsT , vol. 2, no. 1, p. 35, 2018, doi: 10.30737/ukarst.v2i1.374.
[16] M. C. Munawar, “KAJIAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG POLITEKNIK PERKAPALAN ITS DENGAN SISTEM PLAT DAN BALOK BIASA
KONVENSIONAL DIBANDINGKAN SISTEM STRUKTUR FLAT SLAB DENGAN DROP PANEL DITINJAU DARI ESTETIKA, BIAYA DAN WAKTU,”
EXTRAPOLASI J. Tek. Sipil , vol. 7, no. 01, 2014.
[17] S. N. Indonesia and B. S. Nasional, “Tata cara pemilihan campuran untuk beton normal , beton berat dan beton massa,” 2012.
[18] A. D. Limantara, S. W. Winarto, and S. W. Mudjanarko, “SISTEM PAKAR

## PEMILIHAN MODEL PERBAIKAN PERKERASAN LENTURBERDASARKAN
INDEKS KONDISI PERKERASAN (PCI),” Pros. Semnastek , 2017.
[19] M. S. Wiwoho, M. Machicky, and R. Nawir, “Bamboo Waste as Part of The Aggregate Pavement The Way Green Infrastructure in The Future,” in MATEC Web of Conferences , 2017, vol. 138, p. 3013.
[20] A. Azis, H. Parung, and R. Irmawaty, “Studi Tarik Belah Beton dengan Penambahan Dramix Steel Fiber,” Naskah Publ. , pp. 1–11, 2016.
[21] D. Johannes, K. Mangundap, H. Sugiharto, and G. B. Wijaya, “Pengaruh penambahan serat baja 4D dramix terhadap kuat tekan, tarik belah, dan lentur pada beton,” J. Dimens. Pratama Tek. Sipil , vol. 6, no. 2, pp. 40–47, 2017.
[22] B. Witjaksana, “PENAMBAHANFIBRE STEEL PADA CAMPURAN BETON,” JHP17 J. Has. Penelit. , vol. 1, no. 02, 2016.
[23] A. Syafi’urroziq, Y. Cahyo, and L. D. Krisnawati, “PEMANFAATAN SERBUK KACA DARI JENIS KACA BENING DENGAN KETEBALAN 3-4 MM SEBAGAI BAHAN TAMBAH DALAM PEMBUATAN BATAKO,” Jurmateks , vol. 1, no. 1, 2018.